G A N 43i 



menus débris qui se sont formés soit dans l'arrachement des 

 portions du gîte, soit dans le cassage, et dont on ne peut 

 pas bien reconnoître la nature , à cause des parties terreuses 

 qui les salissent. 



Celte troisième espèce est lavée sur des grilles ou sur des 

 cribles dont les ouvertures sont de différentes dimensions , 

 de manière que les fragmens sont nettoyés et classés selon 

 leur grosseur. On peut alors les diviser aussi en minerai pur 

 ou presque pur , minerai dissémine dans la gangue, et gan- 

 gue stérile qui est rejetée. 



Les minerais purs ou presque purs, sont pulvérisés à sec 

 sous de gros marteaux ou sous des machines à pilons nom- 

 mées bocards. 



Les minerais disséminés dans la gangue sont aussi bocardés; 

 mais un courant d'eau , qui arrive continuellement dans 

 l'auge du bocard , entraîne le minerai pulvérisé dans une 

 suite de petits canaux en bois qui font un grand nombre de 

 détours et qui traversent plusieurs bassins , avant d'arriver 

 au canal de fuite par lequel l'eau s'échappe. L'ensemble de 

 ces canaux et bassins se nomme labyrinthe. Les particules de 

 minerais et de gangues suspendues dans le courant d'eau, se 

 déposent plus ou moins promptement suivant leur pesanteur 

 spécifique et leur grosseur. Les gangues étant en général 

 beaucoup plus légères que les minerais, elles sont emportées 

 plus loin , et une partie est tout-à-fait entraînée. 



La hauteur de la chute des pilons, leur pesanteur, leur 

 nombre , leur position plus ou moins rapprochée des extré- 

 mités de l'auge du bocard, la manière dont cette auge est 

 fermée à l'extrémité par laquelle l'eau s'échappe, soit par uu 

 crible placé à telle ou telle hauteur, soit par une paroi non 

 percée , espèce de vanne au-dessus de laquelle l'eau est 

 obligée de passer pour sortir ; toutes ces circonstances sont 

 variables à volonté, selon que l'on veut réduire le minerai 

 et la gangue en un sable plus ou moins fin. En général, plus 

 le minerai est disséminé en particules fines dans la gangue, 

 et plus on cherche à bocarder fin ; mais la nature de la gan- 

 gue influe aussi beaucoup sur cette détermination. Lorsque 

 la gangue est légère , tendre, et qu'elle se détache facile- 

 ment du minerai, on trouve plus d'avantages à bocarder à 

 gros sable. Quand, au contraire , la gangue est très-dure , 

 quand elle tient fortement au minerai , quand sa pesanteur 

 spécifique est peu différente de celle du minerai, il faut bo- 

 carder à sable fin. 



Les gangues de baryte sulfatée ou de fer spathique aug- 

 mentent souvent beaucoup la difficulté du bocardage des mi- 

 nerais d'argent, de cuivre et de plomb. D'une pesante^ 



